﻿_ 206 - Mineralogie. 



Brasilien E Andreasberg Pierrepont 



Spez. Gew. 3,064 3,250 3,120 



SiOa 37,74 34,01 35,86 



TiO, — 0,61 0,70 



B2O3 11,54 10,89 11,46 



• AI2O3 .... 38,43 28,80 23,91 



Fe^O., .... 1,58 4,37 2,56 



FeO ' 1,93 13,57 6,08 



MnO 1,25 0,12 



MgO 0,06 0,42 11,06 (11,09, 10,97, 11,12) 



CaO 0,66 0,58 3,04 (3,03, 2,94, 3,12) 



Na2 0 . . . . . 2,37 2,03 1,19 



LijO 1,66 0,10 - 



K,0- 0,07 0,20 0,20 



H2O 3,21 2,92 2,99 



J 0,57 0^71 0/72_ 



101,07 99,33 99,77 



7. Die bekannten schwarzen Turmaline vom Sonnenberg bei Aiidreas- 

 berg haben den Winkel (1011) : (TlOl) = 47^16', 5 ± 1', 0, also das Achsen- 

 verhältnis a : c = 1 : 0,4523 ± 0,0002, wie es an 20 Kristallen und 46 Kanten. 



festgestellt werden konnte. 



8. In der morphologischen Reihe der Tm^maline, die jetzt 10 quantitativ 

 definierte Varietäten umfaßt, stellt das Andreasberger Vorkommen das eine 

 Endglied dar, während die als Brasilien E bezeichnete grüne Varietät an der 

 zweiten Stelle des anderen Endes einzureihen ist. (Das Ende bildet ein Vor- 

 kommen von St: Gotthard mit a : c = 1 : 0,4469.) 



9. Durch die morphologische und chemische Untersuchung dieser beiden 

 Turmalinvorkommen wird die von Wülfing gefundene Gesetzmäßigkeit be- 

 stätigt, daß in der Turmalingruppe mit steigendem Magnesia- und noch mehr 

 mit steigendem Eisengehalt eine meßbare Verlängermig der c-Achse verbunden 

 ist. Es scheint sich nach der neuen Mischungstheorie um eine Wirkung der 

 Molekülisomorphie auf das Kristallgebäude zu handeln. 



10. Durch Rechnungen wurde untersucht, wie groß schon der Einfluß 

 der Fehlorientierung auf die Schwankungen der Brechungsexponenten sein 

 konnte. Es zeigt sich, daß bei einer mit Leichtigkeit zu vermeidenden Fehl- 

 orientierung von rund beim Schleifen 30grädiger Prismen der Einfluß der 

 fehlerhaften Lage beträchtlich hinter dem des Beobachtungsfehlers zurück- 

 bleibt; der Orientierungsfehler beim Turmalin beträgt nur den 195., beim Rutil 

 noch den 9. Teil des kleinsten Beobachtungsfehlers. Der Schleiffehler sollte 

 also bei Medien von hoher Licht- und Doppelbrechung, wie Rutil, Natron- 

 salpeter, Kalkspat, Zinnober, Rotgültigerz, Kalomel etc. zu quantitativen 

 Bestimmungen den Betrag von etwa 1° nicht übersteigen. 



11. An sehr orientiert geschliffenen Prismen werden die optischen Kon- 

 stanten des Turmalins Brasihen E für die Linien 



